über die chemische Verbindung der Körper. 33 



flüssig, sondern nur in einem solchen Zustande denken darf, dafs die 

 Kohäsionsthätigkeit das allgemeine Verbindungsslreben in dem Augen- 

 blick ihrer Bildung zu überwinden vermogte. Die von de Dre'e auf- 

 gestellten, durch Versuche erwiesenen sehr scharfsinnigen Ansichten, 

 welche sich auf eine theilweise Erweichung einer ausgebildeten Verbin- 

 dung beziehen, können, weil sie ein specieller Fall des allgemeinen Er- 

 folgs der Schmelzung und Erstarrung sind, nur zur Erklärung der be- 

 sonderen, auf einen solchen Erfolg gerichteten Erscheinungen dienen. 



Das Glühen schon erstarrter Mischungen in einem gehörigen Grade 

 der Temperatur, ist in vielen Fällen ein weit wirksameres Mittel, eine 

 Veränderung des Mischungsverhältnisses hervorzubringen, als das mehr 

 oder weniger verzögerte Erstarren der flüssigen Verbindung. Ohne 

 Zweifel ist dies Verhalten so sehr von den Eigenschafsen der auf einan- 

 der wirkenden und der aus dieser Einwirkung entstehenden Körper ab- 

 hängig, dafs sich für jeden besonderen Fall sehr verschiedenartige Er- 

 scheinungen darbieten werden. Ein Beispiel der Verbindungsfähigkeit 

 in ganz unbestimmten und sehr veränderlichen Verhältnissen, geben, un- 

 ter anderen Körpern, das Kupfer und das Zinn. 100 Theile Zinn las- 

 sen sich mit 50, 100 und 200 Theilen Kupfer zu einer Mischung zu- 

 sammen schmelzen, die nicht allein im flüssigen Zustande, sondern auch 

 nach dem langsamen oder plötzlichen Erstarren, vollkommen gleichartig 

 bleibt. Alle drei Verbindungen sind spröde und weifs von Farbe. Ihre 

 völlige Gleichartigkeit läfst keinen Zweifel übrig, dafs sie nicht als wirk- 

 liche chemische Verbindungen des Kupfers mit dem Zinn, also als Ver- 

 bindungen nach ganz unbestimmten Mischungsverhältnissen, auch im 

 erstarrten Zustande zu betrachten wären. Alle diese Mischungen leiden 

 durch Glühen keine Veränderung. Vergröfsert man das Verhältnifs 

 des Kupfers zum Zinn, etwa so, dafs 100 Theile des letzteren mit 

 400 Theilen des ersteren verbunden sind, so erhält das Metallgemisch, 

 beim höchst langsamen Erkalten im Tiegel, auf der Oberfläche ein ge- 

 stricktes Ansehen und auf der Bruchfläche ein dichtes Gefüge, verbun- 

 den mit einer schmutzigweifsen Farbe und mit beträchtlicher Sprödig- 

 keit. W ird diese Legirung schnell in einer kalten eisernen Form ausge- 

 gossen, so behält sie ihre Eigenschaften, so dafs sie durch langsames oder 

 beschleunigtes Erstarren keiner Mischungsveränderung zu unterliegen 

 Phjs. Klasse 1824. E 



